602 



mit Natronnephelin betrachtet werden; da alle bis jetzt analy- 

 sirten Nepheline und Elaeolithe einen Kaligehalt von ca. 5 % 

 aufweisen, ist man berechtigt, das Kali als wesentlichen Be- 

 standteil und nichf etwa als das Natron ersetzend anzuneh- 

 men, man darf daher keinen unveränderten kalifreien Nephelin 

 in den Laven annehmen. Soli also Nephelin in Sodalith um- 

 gewandelt werden, so muss gleichzeitig mit der Kochsalz- 

 addition Kali gegen Natron ausgetauscht werden. Fein gepul- 

 verter Elaeolith von Fredriksvärn (1.) wurde mit Na Cl unter 

 folgenden Umständen geglüht: 



E. mit dem halben Gewicht NaCl 16 Stunden bei 

 Hellrothgluht auf der Berzeliuslampe geglüht; es trat nur 

 schwache Frittung des Pulvers ein, und liess sich die Fritte 

 meist leicht mit dem Finger zerdrücken. (2.) 



E. in geschmolzenes NaCl eingetragen und dann y a 

 Stunde bei beginnender Hellrothgluht erhalten. (3.)*) 



Wie bei 3., Versuchsdauer Stunde. (4.) 



In beiden Fällen (3. und 4.) war das Silicatpulver an- 

 scheinend nicht geschmolzen; nach dem Zergehenlassen der 

 Schmelze in Wasser wurden die feinsten Theile des Silicats 

 abgeschlämmt und analysirt; die Rückstände waren zum gröss- 

 ten Theil unveränderter Elaeolith. 



E. 1 Stunde lang bei heftiger Weissgluht mit Na Cl 

 erhitzt; das Silicat war zu einem emailartigen Klumpen ge- 

 schmolzen. (5.) 



Die Schmelzen wurden hier wie in allen folgenden Fällen 

 mit heissem Wasser ausgelaugt, die Rückstände auf's feinste 

 gepulvert, abermals wiederholt ausgelaugt und schliesslich auf 

 Saugfiltern ausgewaschen. Mochte man das Auslaugen und 

 Waschen noch so lang fortsetzen , stets erhielt man bei er- 

 neuter Digestion des Pulvers zwar äusserst schwache aber 

 deutlich wahrnehmbare Chlorreaction im Waschwasser, so dass 

 man annehmen muss, die Verbindung werde durch Wasser zer- 

 legt. Vielleicht dürfte der sehr schwankende Chlorgehalt in 

 den natürlichen Sodalithen zum Theil durch Auslaugung her- 

 vorgerufen sein, worüber nächstens Versuche angestellt werden 

 sollen. **) 



*) Zu allen von hier an folgenden Versuchen wurden auf ca. 

 40 Grm. Salz (NaCl, KCl, CaCl 2 , Na 2 SOJ 3 — 5 Grm. Silicatpulver 

 genommen. 



**) Die bedeutenden Na Cl-Efflorescenzen der Vesuvlaven werden all- 

 gemein aus dem Meerwasser, was mit dem glühenden Magma zusammen- 

 traf, hergeleitet, was sehr wahrscheinlich ist; es kann aber ein Theil des 

 NaCl von schon gebildeten Sodalithen herrühren, die, durch überhitzten 

 Wasserdampf zerlegt, das NaCl fahren Hessen. 



